0,010 % Fósforo 0,020 % 0,020 % Enxofre e fósforo 0,030 % 0,025 % Se for utilizado um aço carbono-boro, é necessário um ensaio de dureza, em conformidade com a norma ISO 642, ao primeiro e o último lingote ou brame de cada vazamento do aço. A dureza, medida a 7,9 mm da extremidade temperada, deve situar-se na gama 33-53 HRC ou 327-560 HV e deve ser certificada pelo fabricante do material. 6.3.2.2. Propriedades de tração